66 J. H. L. VOGT. M.-N. Kl. 
und Mg,Fe,Mn-reichsten Schmelzmassen, wo ein Melilithmineral zuerst 
individualisiert worden ist, 
Olivin ist in den folgenden Schmelzmassen auskrystallisiert, und 
zwar teils allein und teils derart, dass zuerst Olivin und später ein 
anderes Silikatmineral (Augit, Melilith) gebildet worden ist. 
No, PE | % 42,0, 
Ga: Mg mn, Fe 4 
grad 
128 1.53 10.00 0.54 : 0.46 
131 1.50 7:75 0.46 : 0.54 
133 1.45 2.40 0.48 : 0.52 
137 1.33 8.92 0.51 : 0.49 
139 1.31 3.99 0.48 : 0.52 
141 1.23 3.84 0.49 : 0.51 
142 1.21 9.97 0.53 : 0.47 
143 1.20 5.92 0.47: 0.53 
144 1.18 9.91 0.52 : 0.48 
145 1.17 5.21 0.55 : 0.45 
146 1.14 3.69 0.51 : 0.49 
147 Ba 4.48 0.46 : 0 54 
148? 0.91 9.85 0.50 : 0.50 
cfr. 1133 | 0.86 8.3 0.55 : 0.45 
Für die folgenden fünf Schmelzmassen — alle mit ziemlich wenig 42, 
und von Aciditätsgrad ungefähr 1, also Si : (Ca,R), ziemlich genau 1 — 
ist, wie wir spåter nåher erörtern werden, nachgewiesen worden, dass 
das ausgeschiedene Olivinmineral aus Monticellit (RCaS:0,) besteht: 
No | = 1% A1,0, | Ca: Mg,um,re 
151 1.03 0.78 0.55 : 0.45 
el 1.02 2.12 0.55 : 0.45 
152b 0.90 5.92 0.62 : 0.38 
154 0.92 5.33 0.44 : 0.56 
Dose OT 3.50 0.57 : 0.43 
1 Die Æe-Menge ist durchgängig und die Mn-Menge in den meisten Fällen ganz klein, 
verglichen mit der Mg-Menge. 
? In No. 148 ist zuerst (früher als Olivin) ca, !/, °/, Spinell auskrystallisiert; hierdurch 
wird jedoch das Verhältnis Ca: Mg,Fe,Yn beim Anfange der Olivin-Individualisation nur 
ganz unwesentlich beeinflusst. 
® Schmelzversuch von mir, ungefähr von derselben Zusammensetzung wie No, 113, jedoch 
mit etwas mehr Ca und weniger Fe, 
